130 



froidissant; dans la flamme intérieure, la perle, à cause 

 de la réduction du cuivre, devient presque incolore. 

 Chaque fois que l'on commence à réchauffer la perle, on 

 voit une flamme verdâtre qui ne reparait plus quand on 

 continue à chauffer. 



Avec le sel de phosphore on obtient une couleur jaune 

 tant que la perle n'est pas froide , après le refroidisse- 

 ment elle a la même couleur qu'avec le horax, mais le 

 morceau laisse un squelette de siliCe. La perle ne peut 

 être décolorée dans la flamme intérieure. 



Fondue longtems avec de l'acide borique dans lequel 

 on a introduit un fil de fer , le fil se dilate un peu et 

 prend une couleur de cuivre très pâle; le fer reste pour- 

 tant malléable. 



Avec un peu de soude elle fond et donne un verre 

 noir; si l'on augmente la quantité de soude, le cuivre se 

 réduit, mais il faut pourtant beaucoup de soude pour que 

 la scorie entre dans le charbon. Le cuivre qu'on obtient, 

 est un peu plus pâle que celui qu'on obtient en employ- 

 ant le cuivre rouge. 



Dans le laboratoire que j'ai pu m' arranger à Taguil, 

 j'ai fait une analyse de ce minéral, qui a fait voir qu'il 

 présente une composition nouvelle. Je ne regarde pourtant 

 pas l'analyse comme tout à fait satisfaisante par rapport 

 aux proportions des substances qui y entrent, parce que 

 n'ayant pu rassembler qu'une très petite quantité du mi- 

 néral à l'état de pureté parfaite , j'ai été obligé de tra- 

 vailler sur de très petites quantités. 



Après avoir, par des expériences préliminaires, trouvé 

 la présence de l'acide phosphorique dans ce minéral , je 

 l'ai fondu, après l'avoir réduit en poudre fine , avec un 

 mélange de soude et de potasse , et après avoir , par la 

 manière ordinaire, enlevé l'acide phosphorique, j'ai préci- 



